SÉANCE DU 5 MARS 1906. 377 



poids de cuiKre recueilli : 08,72, est très voisin de celui que l'on obtient en supposant 

 la réduction du sulfate de cuivre exclusivement par raluminium : 



3(SO'Cu)-)-A12=(SO')'AP+ 3Gu; 



55 190,5 



on trouve, en effet, pour les os, 208 d"Al, de cet alliage : 



. '' X 0,208:= os, 7204, au lieu de os, 72. 



Dans ce cas. pas de dépôt de cuii're sur les parois du tube à hydrogène : ce qui 

 indique bien l'absence de réduction du sulfate de cuivre par riij'drogène naissant. 



Un morceau d'alliage Mj-Al à 66 pour 100 d'Al ( poids : os, 20 donnant ainsi : 



X 0,2 = os 068 de magnésium ) a fourni 6'|'"'' d'hydrogène pesant : 



1 00 / 



64 X o . o8q _ „ 



^=oS,oo5faq 



1 000 -^ 



(au lieu de os, 0057 donné par la formule piécédente de réaction du magnésium sur 

 l'eau). 



L'action des alliages Mg-Al sur la solutionde sulfate de cuivre pur se 

 ramènerait, dans tous les cas, à une réduction de l'eau par le magnésium, 

 et une réduction du sulfate de cuivre par raluminium. 



Notons qu'un alliage Mg-Al, non limé, à surface polie et recuite, se 

 recouvre, en 10 heures environ, d'un dépôL très adhérent et très solide de 

 cuivre ronge. J'ai obtenu ainsi, au bout de 10 heures et demie environ, avec 

 l'alliage à 85 pour 100 d'Al, une gaine de cuivre de o""",09 d'épaisseur 

 (tnesurée au pahner), et s'eiilevant très bien avec une lame de canif. 



3" Enfin, les alliages d'étain-aluminium. à toutes proportions, limés au 

 préalable, donnent lieu à une décomposition de l'eau et du sulfate de 

 cuivre; mais cette décomposition s'arrête bientôt, la couche d'alumine qui 

 demeure adhérente à la surface des alliages étant insoluble dans ce cas. 



CHiMiii ANALYTIQUE. — Sur le dosage du cadmium. Note de 

 M. H. B.iUBiG.vY, présentée par M. Troost. 



La précipitation <lu cadmium de ses solutions salines s'effectue le plus 

 généraletnent par le gaz sulfhydrique. Ce procédé simple et rapide permet en 

 outre d'opérer en liqueur acide, ce qui facilite sa séparation d'avec plu- 

 sieurs autres métaux. 



